Матеріалы для сужд. о хим. стр. известк.-натр. іілагіоклазовъ. 479 
Среднее 
( Одна сист. 9^ 8« 9V2^ 7Ѵо^ 8'\ ѴІ.'' . . 
9- я пласт. } . ^ . 
I Другая спет. 7^ І^, Т\ б'/.^ 7^ , , , = б^Д^ 
I Одна сист. 9^ 10^ 10^ 9^ 10^ 10'^ . . = 92Д'^ 
10- япласт^ 
( Другая сист. 9^ 8V2^ 9^, 9^ 9». 91/2'^ . . = 9« 
( Одна сист. 10^ 10^ ІО^ 9«. 9^ Ю*^ . . . = 9Ѵз'^ 
11 ЯП ласт. <^ 
I Другая сист. 120, ІОѴ2', 11«, 1Г\ 11^ ІІѴ2' =ИѴі2^ 
Общее среднее = 8,2^. 
Лабрадоръ уд. вѣса 2,680-2,692. 
Измельченнаго Лабрадора получено 4,5 гр. 
Навѣска для силавленія съ угленатровой солью 0,9800 і'р. 
Определено: 0,5285 гр. ЬЮз, 0,2873 гр. АІ0О3, 0,0079 гр. 
Ье20з + Ті02, 0,0024 гр. М02Р2О7 и 0,1829 гр. СаО. 
Навѣска 0,9208 гр. Определено: потери при і 120*^ С 0,0004 гр. 
и потери при прокаливаніи 0,003 гр. ^). 
Навѣска д.ія опредѣленія щелочей 1,0092 гр. Получено: 
суммы сѣрнокаліевой и сѣрнонатріевой солей 0,1216 гр. и платины 
0,0186 гр. 
Вѣсовой составъ Лабрадора въ процентахъ: 
5;н,93Ѵ 
А1203 . . . . 
29,32 
Ге20з+Ті02 . 
0,81 
м^о . . . . 
0.09 
СаО ... 
11,52 
^^а20 . . . 
4,56 
К2О ... 
0,87 
Потеря при 1: 
120*^ С. . 
0,04 
Потеря при прокал. . . 
0,33 
Сумма 
101,47 
Послѣ разложенія этой іюрціи плавиковой кислотой, при удаленіи 
избытка сѣрнои кислоты нагрѣваніемъ, произошли небольшая потеря, вслѣд- 
ствіе чего для опредѣленія щелочей была взята новая порція Лабрадора. 
